über technisches und meteorisches Eisen. 



131 



bestehend. Beim weiteren Erkalten setzt sich die Graphit- 

 aussonderung fort; natürlich wird dadurch der noch flüssige 

 Teil immer ärmer an C , wie das ja der Verlauf von B E 

 nach links andeutet. Bei 1130° enthält die Schmelze 4,3 7o C 

 gelöst; der eutektische Punkt ist erreicht. Nunmehr wird 

 der noch flüssige Eest unter gleichzeitiger Ausscheidung von 

 Graphit und Eisen mit C in fester Lösung (Martensit) bei kon- 

 stanter Temperatur (1130°) fest K Die Bauschanalyse des Eisens 

 ergibt den C-Gehalt der Schmelze: 5,6 7o5 liegt aber kein 

 einheitlicher Körper vor, sondern ähnlich wie bei einem Eruptiv- 

 gestein ein Gemenge, und zwar von Graphit und Martensit. 

 Der Graphit ist im Erstarrungsintervall von 1260 — 1130° 

 entstanden, und zwar zuerst in selbständiger Ausscheidung, 

 dann als Teil des eutektischen Gemenges, vergleichbar der 

 Bildung eines Minerals als Einsprengling und in der Grund- 

 masse. Der Martensit findet sich nur im eutektischen Gemenge 

 vergleichbar einem nur in der Grundmasse vorkommenden 

 Gesteinsgemengteil. 



Hat eine Eisenschmelze weniger als 4,3 % ^ ? so ist 

 zu unterscheiden zwischen Gehalten a) bis 2 % ^^^^ ^) ^'on 

 2 — 4,3 7o Im ersteren Falle (C weniger als 2 7o) kann 

 die eutektische Schmelzzusammensetzung nicht erreicht werden, 

 wie eine Betrachtung der Fig. 8 sehr einfach ergibt. Eine 

 Schmelze z. B. mit 1,4 % C und bei einer Temperatur von 

 knapp 1600° ist durch den oberen Punkt der gestrichelten 

 Linie b e, eine Abnahme der Temperatur durch Herabsinken 

 dieses Punktes auf der in Eede stehenden Linie gekennzeichnet. 

 Bei b ist gerade der Zeitpunkt für Kristallausscheidung ge- 

 kommen. Da der Gehalt von 1,4 °/o C weit ab von dem eutek- 

 tischen von 4,3 °/o steht und, wie erwähnt, die Schmelze beim 

 Abkühlen die Zusammensetzung des Eutektikums gewisser- 

 maßen anstrebt, so muß die Kristallausscheidung mit der Ab- 

 sonderung von Carboferrit beginnen. Bei der durch b an- 

 gezeichneten Temperatur und chemischen Natur der Schmelze 

 stehen mit letzterer Kristalle von der Zusammensetzung a 

 (also etwa 99,7 % Fe und 0,3 °/o C) im Einklang. Bei einer 



^ Es ist hierbei von etwaigen, in Wirklichkeit eine Rolle spielenden 

 Überkühlungserscheinungen zunächst abgesehen. 



9* 



